- 58 - 



Germanio se concentra preferentemente. Haremos sólo un 

 resumen de esta investigación, que hemos practicado con 

 la Blenda de «Picos de Europa» , de la cual teníamos va- 

 rios kilogramos á nuestra disposición, merced á la amabi- 

 lidad del Sr. Rodríguez Mourelo, que nos los ha propor- 

 cionado, y á quien desde aquí nos complacemos en dar las 

 gracias. 



Es preciso evitar en el tratamiento el empleo del ácido 

 clorhídrico, por la facilidad con que durante las concentra- 

 ciones se volatizan ciertos cloruros; así es que comenzamos 

 la operación tratando el mineral previa y convenientemente 

 pulverizado por ácido sulfúrico de mediana concentración, 

 primero en frío y después en caliente, continuando la ope- 

 ración mientras se advirtió desprendimiento gaseoso. 



En estas condiciones, el Germanio queda totalmente en 

 el residuo del ataque, en unión de regular porciónde Cinc, 

 Plomo, Cadmio, Estaño, Galio, y considerable cantidad de 

 azufre libre, que conviene eliminar. 



Para conseguirlo es lo mejor fundir el residuo con carbo- 

 nato sodopotásico; la masa fundida y pulverizada es trata- 

 da por el agua, y la parte insoluble se somete de nuevo á 

 la acción del ácido sulfúrico, que deja aun un residuo, en el 

 cual se encuentra el Germanio con el Estaño, el Plomo, un 

 poco de Cadmio y Cinc, aun sensibles, y una traza de Ga- 

 lio. Cuando se trata este residuo por ácido nítrico, el Germa- 

 nio entra en disolución con el Cinc restante y una traza de 

 Plomo, Galio y Cadmio. La materia con la cual estas obser- 

 vaciones han sido hechas, presenta entonces el siguiente es- 

 pectro del Germanio: 



2691,4 U. A. (Bastante intensa). 



